ÖFVEKSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1899, N:0 7. 737 



schüssrige Menge der Legierung wegfliessen konnte. Diese Röhren 

 waren auf Holzstücke aufgelegt, so dass keine Berührung zwi- 

 schen ihnen und den Wänden des Luftbades stattfand. 



Die Untersuchung ist grösstenteils im physikalischen Insti- 

 tute an der Hochschule zu Stockholm im Jahre 1896 ausgeführt. 

 Einige ergänzende Untersuchungen sind in den chemischen Ver- 

 suchsstationen zu Vesterås und Skara gemacht. 



Yorversuche. 



1) Die Legierung wurde in Glasröhren eingegossen und un- 

 mittelbar darauf in Wasser eingesenkt. Bei einer danach unter- 

 nommenen Untersuchung konnte kein nennenswerter Unterschied 

 in der Zusammensetzung nachgewiesen werden. 



2) Die Röhren wurden in ein Ölbad von einer Temperatur 

 etwas höher als der Schmelzpunkt der Legierung eingesetzt. 

 Durch Umrühren hielt ich das Bad bei einer gleichmässigen 

 Temperatur. Nachdem die Röhren eine Stunde in dem Bade 

 gehalten worden waren, wurden sie herausgenommen und schnell 

 abgekühlt. Bei der Untersuchung konnte keine Verschiedenheit in 

 der Zusammensetzung nachgewiesen werden, sondern diese schien 

 eher mehr homogen geworden zu sein, was auch mit vorher ge- 

 machten Beobachtungen übereinstimmt. ^) 



3) Die Legierung wurde in zwei Röhren gegossen die sich 

 wie vorher in einem Ölbad befanden. Das Bad wurde durch einige 

 grössere Bunsenflaramen erwärmt, so dass die Temperatur am 

 Boden 250° C. war. Durch Strahlung ging so viel Wärme weg, 

 dass die Temperatur des Bades gegen die Oberfläche allmählich 

 abnahm, wo sie während des Versuches 220° C. war. Die Röhren, 

 welche so gestellt wurden, dass sie nicht in Berührung mit dem 

 Boden des Bades kamen, standen in dem Bade eine halbe Stunde. 

 Eine Röhre wurde gleich nachher in Wasser abgekühlt, während 

 die andere im Bade verblieb und gleichzeitig mit diesem nachdem 



') R. Biedermann. Ladenburgs Handwörterbuch der Chemie VI. 409. 



